Mavzu: Gips ishlab chiqarish jarayoni

|
Mavzu: Gips ishlab chiqarish jarayoni
|
bet | 1/2 | Sana | 27.11.2023 | Hajmi | 16,58 Kb. | | #106055 |
Bog'liq Mavzu Gips ishlab chiqarish jarayoni-fayllar.org
Mavzu: Gips ishlab chiqarish jarayoni
Mavzu:Gips ishlab chiqarish jarayoni
Gips qurilishda turli xil mahsulotlar va ohaklarni ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.Gips oq yoki oq rangdagi kulrang tusli modda bo'lib, juda tez qattiqlashadi, lekin suvga chidamliligi juda past. Gips ishlab chiqarish texnologiyasi sanoat pechlarida tabiiy gipsni yoqish uchun qisqartiriladi va natijada gips olinadi. gips tosh ezilgan.
Maqolaning tarkibi:
♣ Aylanadigan pechlarda gips ishlab chiqarish texnologiyasi.
♣ Gipsni aralash maydalash va pishirish usuli bilan ishlab chiqarish.
♣ Gipsni erituvchilarda ishlab chiqarish.
Gips - tez ta'sir qiluvchi va tez qattiq havo bilan bog'lovchi.Gips bog'lovchilar quyidagilarga bo'linadi:
♦ Yuqori quvvatli gips,
Qurilish gipsi,
♦ Anhidrit biriktiruvchi.
Gipsli bog`lovchilar gips toshi CaSO4 * 2H2O, CaSO4 angidrit va tarkibida suvsiz yoki digidrat kaltsiy sulfat bo`lgan ayrim kimyo sanoati chiqindilaridan tayyorlanadi.Tabiiy gipsda odatda loy, ohaktosh, qum va boshqa moddalarning aralashmalari bo`lmaydi. Gips CaSO4 * H2O \u003d CaSO4 * 0,5H2O + 1,5H2O reaktsiyasi natijasida ikki suvli tabiiy gipsni yuqori haroratda kuydirish orqali olinadi.
Qurilish gipsi.
♦ Tabiiy gipsda odatda quyidagi jinslarning aralashmalari mavjud: qum, ohaktosh, gil, mustahkamligi va sifatini pasaytiradi. qurilish gipsi. Shuning uchun qurilishda, tibbiyotda va boshqa sohalarda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan sifatli gipsni olish uchun uni termik qayta ishlashga to‘g‘ri keladi. Bugungi kunga kelib, gips bir necha usulda qayta ishlanadi, ular pechlarda pishirish usulida farqlanadi.
Gips pishiriladi:
1. Milya pechlarida, halqali, kamerali va aylanadigan pechlarda. Olovdan so'ng, hosil bo'lgan gipsli tosh eziladi.
2. Gipsli toshni oldindan maydalash bilan parchalanuvchilarda.
3. Bir apparatda silliqlash bilan bir vaqtda.
1-rasm. Aylanadigan pechlarda qurilish gipsini ishlab chiqarishning texnologik sxemasi
1-kanalli oziqlantiruvchi, 2-gipsli quti, 3-tasmali konveyer, 4-bolgʻali maydalagich, 5-lift.
6 - vintlardek, 7 - gipsli shag'al qutisi, 8 - plastinka oziqlantiruvchilar, 9 - ko'mir bunkeri, 10 - o'choq, 11 - quritgich baraban tipidagi aylanadigan pech.
12-bunker kuydirilgan shag‘al, 13-chang cho‘ktiruvchi kamera, 14-fan, 15- tayyor gips bunker, 16- sharli tegirmon.
Xom ashyoning (gipsli tosh) bo'laklarining o'lchamiga, shuningdek, o'choqqa kuydirish uchun yuborilgan bo'laklarning kerakli o'lchamlari hajmiga qarab, xom ashyoni maydalash bo'yicha amalga oshiriladi. bir bosqichli sxema yoki tomonidan ikki bosqichli sxema maydalagichlarda-4. Buning uchun xomashyo gipstoshli bunker-2 ga yuklanadi, so‘ngra laganda oziqlantiruvchi-1 yordamida xom ashyo doimiy ravishda 4-maydalagichga yo‘naltiruvchi lentali konveyer-3 ga beriladi. .
Maydalagichlar bolg'a yoki jag' bo'lishi mumkin va ular asl gips toshini 0 ... 20-35 mm gacha bo'lgan zarracha o'lchamlari bilan maydalangan toshga maydalashadi.
Shu tarzda olingan gipsli ezilgan tosh (agar kerak bo'lsa) 0 ... 10 fraktsiyalarini olish uchun skriningdan o'tkaziladi; 10…20; 20…35 mm. Gipsli shag'al fraksiyalari saralangandan so'ng, kuydirish pechi-11 tepasida joylashgan gipsli shag'al bunkeriga - 7 ga jo'natiladi.Har bir fraksiyaga ega bo'lgan shag'al alohida kuydiriladi, chunki har bir fraksiya alohida, mos kuyish rejimini talab qiladi.
Bunkerdan -7 maydalangan gips toshi plastinali oziqlantiruvchi orqali aylanma pechga doimiy ravishda beriladi. Aylanadigan pechning dizayniga qarab, gipsli maydalangan toshni ikki usulda yoqish mumkin:
1. Yoqilg'i yonishi paytida hosil bo'ladigan issiq gazlar bilan bevosita aloqada.
2. Yoki aylanadigan pechning tamburining devorlarining tashqi isishi tufayli.
Quritgich tipidagi gipsli toshli aylanuvchi pechlar suyuq, gazsimon yoki qattiq yoqilg'i bilan ishlashi mumkin. Amaldagi yoqilg'i turiga qarab, otish texnologiyasi ham ishlab chiqiladi. Masalan, o'choqqa kiraverishda oldinga oqimdagi gazlarning harorati -950 ... 1000 ° S, qarshi oqimda - - 750 ... 800 ° S. Pechni tark etganda, oldinga oqimdagi gazlarning harorati 170 ... 220 ° S, qarshi oqimda - 100 ... 110 ° S.
Kuygan gipsli shag'al quritgich barabandan (pechdan) yondirilgan shag'al bunkasi -12 ga lift orqali keladi yoki dizaynga qarab, xizmat ko'rsatish qutilari to'g'ridan-to'g'ri quritgich barabani ostida joylashgan bo'lishi mumkin. Sharli tegirmonni bir xilda oziqlantirish kuygan shag'al bunkasi-12 ostida joylashgan patnis tipidagi oziqlantiruvchi-8 tomonidan ta'minlanadi.
Kuygan ezilgan tosh 80 ... 100 ° S haroratda balli tegirmonga kiradi. Sharli tegirmonda -16, kuygan gipsli maydalangan tosh maydalanadi va gipsning moddiy tarkibi haddan tashqari yonish va pastki yonishning hemigidratga o'tishi tufayli tekislanadi. Bundan tashqari, sharli tegirmondan tayyor mahsulot lift yordamida tayyor gips idishiga -15 yuboriladi.
Tayyor gips idishidan mahsulot saqlash qutilariga yoki qadoqlash uchun yuboriladi. Gips toshini ishlab chiqarishda havoni changdan yuqori darajada tozalashni ta'minlaydigan changni cho'ktiruvchi kameralar -13 ishlatiladi.
Gipsli toshni qo'shma maydalash va kuydirish usuliga asoslangan qurilish gipsini olishning eng mukammal usuli ishlab chiqarish jarayonini mexanizatsiyalash imkonini beradi, deb hisoblashadi. Gipsni qo'shma maydalash va pishirish bilan gips xom ashyosi bir yoki ikki bosqichda maydalanadi. Shakl -2da gipsni estrodiol silliqlash va pishirish sxemasi ko'rsatilgan, bu erda gips toshi maydalanishning ikki bosqichidan o'tadi. Boshida gips xomashyosi bunkerga yuklanadi -2 u erdan oziqlantiruvchi doimiy ravishda gips toshini jag' maydalagichga beradi -21, bu erda material birinchi marta 20-60 mm gacha bo'lgan qismga eziladi.
Bolg'a tegirmonida ezilgan gips tosh ikkinchi marta, qadar istalgan fraksiya masalan, 10-20 mm. Keyinchalik, liftdan foydalanish -3 ezilgan gipsli maydalangan tosh ozuqa idishiga kiradi -17, oziqlantiruvchi bilan qayerdan -16 doimiy ravishda quvur tegirmoniga oziqlanadi 15 .
Quvurli tegirmonda gips toshini mayda maydalash va quritish suv ostidagi gazlar tufayli sodir bo'ladi. -4 qo'shma yoki qarama-qarshi oqim printsipiga ko'ra 600-700 S harorat bilan oziqlanadi quvur tegirmonning aylanish jarayonida. -15, xom ashyo butun uzunligi bo'ylab harakatlanadi, quritiladi va eziladi. Gips toshini yoqish paytida uning suvsizlanishi beta-gemihidrat hosil bo'lishi bilan sodir bo'ladi.
Keyinchalik, ezilgan kalsinlangan mahsulot in-line separatorga beriladi -5 , bu erda eng katta yonmagan gips zarralari ajratiladi va keyin havo trubkasi orqali qayta ishlov berish uchun tegirmonga qaytariladi - 14 . 02-sonli elakda 2-5% dan ko'p bo'lmagan qoldiqga ajratilgan, maydalangan gips kukuni changni cho'ktirish tizimiga changli havo oqimi orqali amalga oshiriladi. -6 va 10.
Gaz-chang aralashmasi quvur tegirmonidan ajratgich orqali chiqqandan so'ng changni cho'ktirish moslamalari tizimiga o'tadi. -6 va 10, bu erda ezilgan aralashmaning oxirgi suvsizlanishi sodir bo'ladi. Tizimdagi gazlarning harakati majburiy bo'lib, ish tufayli amalga oshiriladi markazdan qochma fanatlar -9. Changni cho'ktirish moslamalari tizimidan (tsiklonlar, elektrostatik cho'ktirgichlar, qop filtrlari) o'tib, maydalangan mahsulot vintli konveyer yordamida oziqlanadi. -11 qabul qiluvchi bunkerga -12. Keyingi konveyer -13 ezilgan mahsulot liftga kiradi -8, uni qabul qiluvchi bunkerga yo'naltiradi tayyor mahsulotlar-7.
|
| |